QCVN16:2023/BXD

TT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu Mã HS 1 Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông 1 Xi măng poóc lăng 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: PC 40 PC 50 TCVN 6016:2011 Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg 2523.29.90 - 3 ngày ± 45 min 21 25 - 28 ngày ± 8 h 40 50 2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn 10,0 TCVN 6017:2015 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO 3 ), %, không lớn hơn 3,5 TCVN 141:2023 4. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 5,0* 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn - Khi không sử dụng phụ gia đá vôi 3,0 - Khi sử dụng phụ gia đá vôi 3,5 6. Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn 1,5 (*) Cho phép hàm lượng MgO tới 6% nếu độ nở autoclave (xác định theo TCVN 8877:2011) của xi măng không lớn hơn 0,8%. 2 Xi măng poóc lăng hỗn hợp 1. Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn: PCB 30 PCB 40 PCB 50 TCVN 6016:2011 Mẫu được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm. Lấy mẫu trung bình, tối thiểu 10 kg 2523.29.90 - 3 ngày ± 45 min 14 18 22 - 28 ngày ± 8 h 30 40 50 2. Độ ổn định thể tích, xác định theo Le chatelier, mm, không lớn hơn 10,0 TCVN 6017:2015 3. Hàm lượng anhydric sunphuric (SO 3 ), %, không lớn hơn 3,5 TCVN 141:2023 4. Độ nở autoclave, %, không lớn hơn 0,8 TCVN 8877:2011 3 Xi măng poóc lăng bền sun phát Theo Phụ lục A 2523.29.90 4 Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng 1. Hàm lượng CaSO 4 .2H 2 O, %, không nhỏ hơn 75 TCVN 9807:2013 Mẫu được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm. Lấy mẫu trung bình, tối thiểu 10 kg 2520.10.00 2. Hàm lượng P 2 O 5 hòa tan, %, không lớn hơn 0,1 Phụ lục A TCVN 11833:2017 3. Hàm lượng P2O5 tổng, %, không lớn hơn 0,7 4. Hàm lượng fluoride tan trong nước (F-hòa tan), %, không lớn hơn 0,02 5. Hàm lượng fluoride tổng (F-tổng), %, không lớn hơn 0,6 6. pH, không nhỏ hơn 6,0 TCVN 9339:2012 7. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn (I), không lớn hơn 1 Phụ lục D TCVN 11833:2017 8. Chênh lệch thời gian kết thúc đông kết so với xi măng đối chứng, giờ nhỏ hơn 2 TCVN 6017:2015 5 Xỉ hạt lò cao Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng 2618.00.00 1. Hệ số kiềm tính K, không nhỏ hơn 1,6 TCVN 4315:2007 2. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn: TCVN 4315:2007 Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg - 7 ngày 55,0 - 28 ngày 75,0 3. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 10,0 TCVN 141:2023 4. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, l 1 , không lớn hơn 1 Phụ lục A - TCVN 12249:2018 Xỉ hạt lò cao nghiền mịn dùng cho bê tông và vữa 1. Chỉ số hoạt tính cường độ, %, không nhỏ hơn S60 S75 S95 S105 Phụ lục A - TCVN 11586:2016 Lấy mẫu ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm, mỗi vị trí lấy khoảng 4 kg. Lấy mẫu trung bình khoảng 20 kg - 7 ngày - 55 75 95 - 28 ngày 60 75 95 105 2. Hàm lượng magiê oxit (MgO), %, không lớn hơn 10,0 TCVN 8265:2009 3. Hàm lượng anhydric sunfuric (SO 3 ), %, không lớn hơn 4,0 4. Hàm lượng ion clorua (Cl - ), %, không lớn hơn 0,02 TCVN 141:2023 5. Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn 3,0 TCVN 11586:2016 6. Chỉ số hoạt độ phóng xạ an toàn, I 1 , không lớn hơn 1 Phụ lục A - TCVN 12249:2018 6 Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng Theo Phụ lục B 2621.90.00 II Cốt liệu xây dựng 1 Cát nghiền cho bê tông và vữa 1. Thành phần hạt (b) Theo Bảng 1 của TCVN 9205:2012 TCVN 7572-2:2006 Lấy ở 10 vị trí khác nhau trong cùng lô sản phẩm , mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử 2517.10.00 2. Hàm lượng hạt có kích thước nhỏ hơn 75 µm (b) Theo Điều 3.5 của TCVN 9205:2012 TCVN 9205:2012 3. Hàm lượng hạt sét, %, không lớn hơn 2 TCVN 7572-8:2006 4. Hàm lượng ion clorua (Cl - ), không vượt quá (a) Theo Bảng 2 của TCVN 9205:2012 TCVN 7572-15:2006 5. Khả năng phản ứng kiềm - silic Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 2 Cát tự nhiên dùng cho bê tông và vữa 1. Thành phần hạt Theo Bảng 1 của TCVN 7570:2006 TCVN 7572-2:2006 Lấy ở 10 vị trí khác nhau, mỗi vị trí lấy tối thiểu 5kg, trộn đều các mẫu, rồi chia tư lấy tối thiểu 20 kg làm mẫu thử 2505.10.00 2. Hàm lượng các tạp chất: - Sét cục và các tạp chất dạng cục - Hàm lượng bụi, bùn, sét Theo Bảng 2 của TCVN 7570:2006 TCVN 7572-8:2006 3. Tạp chất hữu cơ Không thẫm hơn màu chuẩn TCVN 7572-9:2006 4. Hàm lượng ion clorua (Cl - ) (a) Theo Bảng 3 của TCVN 7570:2006 TCVN 7572-15:2006 5. Khả năng phản ứng kiềm - silic Trong vùng cốt liệu vô hại TCVN 7572-14:2006 (a) Có thể sử dụng cốt liệu có hàm lượng ion Cl - vượt quá các quy định này nếu tổng hàm lượng ion Cl - trong 1 m 3 bê tông từ tất cả các nguồn vật liệu chế tạo, không vượt quá 0,6 kg đối với bê tông cốt thép thường và không vượt quá 0,3 kg đối với bê tông cốt thép dự ứng lực. (b) Có thể sử dụng cát nghiền có hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 140 µm và 75 µm khác với các quy định này nếu kết quả thí nghiệm cho thấy không ảnh hưởng đến chất lượng bê tông và vữa. III Vật liệu ốp lát 1 Gạch gốm ốp lát Theo Phụ lục C 6907.21.91 6907.21.93 6907.22.91 6907.22.93 6907.23.91 6907.23.93 6907.21.92 6907.22.92 6907.23.92 6907.21.94 6907.22.94 6907.23.94 2 Đá ốp lát tự nhiên Theo Phụ lục D 2506.10.00 2506.20.00 2514.00.00 2515.12.20 2515.20.00 2516.20.20 2516.12.20 6802.21.00 6802.23.00 6802.29.10 6802.29.90 6802.91.10 6802.91.90 6802.92.00 6802.93.10 6802.93.00 3 Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ Theo Phụ lục E 6810.19.90 6810.19.10 4 Gạch bê tông tự chèn 1. Cường độ nén, N/mm 2 Mác M200 20 TCVN 6476:1999 Lấy đại diện 15 viên mẫu cùng một lô sản phẩm 68101910 Mác M300 30 Mác M400 40 Mác M500 50 Mác M600 60 2. Độ hút nước, % Mác M200 10 TCVN 6355-4:2009 Mác M300 8 Mác M400 8 Mác M500 6 Mác M600 6 3. Độ mài mòn, g/cm 2 0,5 TCVN 6065:1995 IV Vật liệu xây 1 Gạch đất sét nung Theo Phụ lục F 6904.10.00 2 Gạch bê tông Theo Phụ lục G 6810.11.00 3 Sản phẩm bê tông khí chưng áp Theo Phụ lục H 6810.99.00 4 Tấm tường Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép. 6810.91.00 1. Độ hút nước, %, không lớn hơn TCVN 3113:2022 Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tẩm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi - Tấm thông thường 12 - Tấm cách âm 8 2. Cấp độ bền va đập Số lần va đập kế tiếp tại các chiều cao rơi TCVN 11524:2016 Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi 500 mm 1000 mm 1500 mm - Cấp cao - C 1 6 6 6 - Cấp trung bình - C 2 6 6 - - Cấp thấp - C 3 6 - - 3. Độ bền treo vật nặng, N, không nhỏ hơn 1000 Lấy 01 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về độ hút nước 4. Cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày, MPa, không nhỏ hơn 15 TCVN 3118:2022 03 mẫu thử 150 x 150 x 150 mm Tấm tường nhẹ ba lớp xen kẹp 6810.91.00 1. Cấp độ bền va đập Số lần va đập kế tiếp tại các chiều cao rơi TCVN 11524:2016 Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi 500 mm 1000 mm 1500 mm - Cấp cao - C 1 6 6 6 - Cấp trung bình - C 2 6 6 - - Cấp thấp - C 3 6 - - 2. Độ bền treo vật nặng Tải trọng, N, không nhỏ hơn Độ võng lớn nhất, mm Biến dạng dư lớn nhất, mm TCVN 12302:2018 Lấy 03 mẫu thử được cắt từ tẩm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi Mức 1 1000 5 1 Mức 2 1250 20 Mức 3 1500 3. Cường độ bám dính giữa tấm biên với lớp lõi, MPa, không nhỏ hơn 0,3 TCVN 9349:2012 Lấy 01 mẫu thử từ sản phẩm đã đạt yêu cầu về kích thước, ngoại quan 4. Cường độ nén của tấm tường nhẹ ba lớp, MPa, không nhỏ hơn 3,5 TCVN 9030:2017 03 mẫu thử (100 x 100 x chiều dày) mm được cắt ra từ 03 tấm tường nhẹ Tấm tường bê tông khí chưng áp cốt thép 6810.91.00 1. Cường độ chịu nén và khối lượng thể tích Bảng 3. TCVN 12867:2020 TCVN 12868:2020 Lấy 02 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi 2. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn 0,2 Lấy 01 mẫu thử được cắt từ tấm sản phẩm sản xuất đủ 28 ngày tuổi V Vật liệu lợp 1 Tấm sóng amiăng xi măng 1. Thời gian xuyên nước, h, không nhỏ hơn 24 TCVN 4435:2000 Lấy 3 tấm sóng nguyên đã được bảo dưỡng ít nhất 28 ngày kể từ ngày sản xuất 6811.40.10 2. Tải trọng uốn gãy theo chiều rộng tấm sóng, N/m, không nhỏ hơn 3500 2 Ngói lợp Ngói đất sét nung 6905.10.00 1. Độ thấm nước - Giá trị trung bình, không lớn hơn - Độ thấm nước của từng viên mẫu, không lớn hơn Loại 1 Loại 2 TCVN 4313:2023 Lấy đại diện 20 viên ngói nguyên cùng một lô sản phẩm 0,8 0,925 0,85 0,95 2 Ngói lợp 2. Lực uốn gẫy, N, không nhỏ hơn - Đối với ngói phẳng 600 TCVN 4313:2023 - Đối với ngói phẳng có rãnh liên kết 900 - Đối với ngói lợp âm dương 1000 - Đối với ngói khác 1200 Ngói gốm tráng men Lấy đại diện 10 viên ngói cùng một lô sản phẩm 6905.10.00 1. Độ hút nước, %, TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:2016) 2. Tải trọng uốn gẫy đối với ngói lợp, theo chiều rộng viên ngói, N/cm, TCVN 4313:2023 3. Độ bền rạn men, tính theo sự xuất hiện vết rạn sau quá trình thử TCVN 6415-11:2016 (ISO 10545-11:1994) Ngói bê tông 6811.82.20 Phụ lục I VI. Thiết bị vệ sinh 1 Chậu rửa 1. Khả năng chịu tải Chậu rửa treo tường không bị nứt, không bị vỡ hoặc biến dạng vĩnh viễn Điều 5.2 - TCVN 12648:2020 01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh 7324.90.10 6910.10.00 2. Thoát nước Tất cả nước phải thoát đi Điều 5.3 - TCVN 12648:2020 3. Khả năng làm sạch Điều 4.6 của TCVN 12648:2020 Điều 5.8-TCVN 12648:2020 4. Bảo vệ chống tràn Điều 4.7 của TCVN 12648:2020 Điều 5.9-TCVN 12648:2020 2 Bồn Tiểu nam treo tường 1. Khả năng chịu tải Không bị nứt, tách ra khỏi bức tường hoặc biến dạng vĩnh viễn Điều 6.6.3 - TCVN 12651:2020 01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh 7324.90.10 6910.10.00 2. Đặc tính xả Theo Điều 6.2 TCVN 12651:2020 Điều 6.6.1.3 - TCVN 12651:2020 3. Độ sâu nước bịt kín Theo Điều 6.1, 7.1 của TCVN 12651:2020 Điều 6.6.1, 7.5.1 - TCVN 12651:2020 3 Bồn Tiểu nữ 1. Khả năng chịu tải Không xuất hiện bất kỳ vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào Điều 5.2 - TCVN 12652:2020 01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh 7324.90.10 6910.10.00 2. Khả năng làm sạch Theo Điều 4.3 TCVN 12652:2020 Điều 5.3 - TCVN 12652:2020 3. Bảo vệ chống chảy tràn Theo Điều 4.4 TCVN 12652:2020 Điều 5.4 - TCVN 12652:2020 4 Bệ Xí bệt 1. Tải trọng tĩnh Không xuất hiện bất kỳ vết rạn nứt hoặc biến dạng vĩnh viễn nào Điều 5.7.4 - TCVN 12649:2020 01 bộ sản phẩm hoàn chỉnh 7324.90.10 6910.10.00 2. Đặc tính xả Theo Điều 5.2 - TCVN 12649:2020 Điều 5.7.2-TCVN 12652:2020 VII. Kính xây dựng 1 Kính nổi Theo Phụ lục K 7005.29.90 2 Kính phẳng tôi nhiệt Theo Phụ lục L 7007.19.90 3 Kính màu hấp thụ nhiệt 1. Sai lệch chiều dày Theo Phụ lục K.1 TCVN 7529:2005 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm 7005.21.90 2. Khuyết tật ngoại quan Theo Phụ lục K.2 3. Hệ số truyền năng lượng bức xạ mặt trời, không lớn hơn Điều 6.2 - TCVN 7529:2005 h 5 - 0,8 0,8 h 5 - 0,7 0,7 4 Kính phủ phản quang 1. Sai lệch chiều dày Theo Phụ lục K.1 TCVN 7219:2018 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm 7005.21.90 2. Khuyết tật ngoại quan Theo Bảng 1 của TCVN 7528:2005 TCVN 7219:2018 3. Hệ số phản xạ năng lượng ánh sáng mặt trời Bảng 2 của TCVN 7528:2005 Điều 6.3 TCVN 7528:2005 3 mẫu thử, kích thước (50x50) mm R 0,3 Từ 0,30 đến 0,44 R 0,5 Từ 0,45 đến 0,59 R 0,6 Lớn hơn hoặc bằng 0,60 5 Kính phủ bức xạ thấp (Low E) 1. Độ phát xạ, ε, không lớn hơn EN 12898:2019 3 mẫu thử, kích thước (50x50) mm 7005.21.90 Lớp phủ cứng 0,25 Lớp phủ mềm 0,18 2. Khuyết tật ngoại quan Theo Bảng 1 của EN 1096-1:2012 (E) Điều 8.2 EN 1096-1:2012 (E) 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm 6 Kính hộp gắn kín cách nhiệt 1. Chiều dày danh nghĩa, mm Sai lệch cho phép*, mm TCVN 8260:2009 3 mẫu thử, kích thước (350 x 500) mm 7008.00.00 - Nhỏ hơn 17 ± 1,0 - Từ 17 đến 22 ± 1,5 - Lớn hơn 22 ± 2,0 2. Điểm sương, không được cao hơn - 35°C (*) Đối với những loại kính hộp gắn kín cách nhiệt có hai hoặc nhiều lớp khí và chiều dày của một lớp khí lớn hơn hoặc bằng 15 mm thì sai lệch chiều dày sẽ được thỏa thuận giữa các bên có liên quan. 7 Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp 1. Sai lệch chiều dày Điều 4. TCVN 7364-5: 2018 TCVN 7364-5:2018 6 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm 7007.29.90 2. Độ bền va đập bi rơi Ít nhất 5 tấm kính khi đập vỡ các mảnh kính vẫn còn bám dính trên bề mặt lớp xen giữa TCVN 7368:2012 3. Độ bền chịu nhiệt Không xuất hiện bọt khí, bong rộp, vết vân TCVN 7364-4: 2018 6 mẫu thử, kích thước ≥ (100x300) mm VIII Vật liệu trang trí và hoàn thiện 1 Vật liệu dán tường dạng cuộn - Giấy dán tường hoàn thiện, vật liệu dán tường vinyl và vật liệu dán tường bằng chất dẻo 1. Mức thôi nhiễm của các kim loại nặng Bảng 1. TCVN 11896:2017 TCVN 11898:2017 (EN 12149:1998) Mẫu thử là nguyên 01 cuộn vật liệu dán tường hoặc 01 cuộn diềm vật liệu dán tường 4814.90.00 4814.20 10 4814.20.91 4814.20.99 2. Hàm lượng monome vinyl clorua, mg/kg vật liệu dán tường, không lớn hơn 0,2 3. Hàm lượng formaldehyt phát tán, mg/kg vật liệu dán tường, không lớn hơn 120 2 Sơn tường - dạng nhũ tương 1. Độ bền của lớp sơn phủ theo phép thử cắt ô, loại, không lớn hơn, 1 TCVN 2097:2015 Lấy mẫu theo TCVN 2090:2015 với mẫu gộp tối thiểu là 2 lít 3209.10.90 2. Độ rửa trôi, chu kỳ, không nhỏ hơn: TCVN 8653-4 - Sơn phủ nội thất 100 - Sơn phủ ngoại thất 1200 3. Chu kỳ nóng lạnh sơn phủ ngoại thất, chu kỳ, không nhỏ hơn 50 TCVN 8653-5 4. Hàm lượng hợp chất hữu cơ bay hơi (VOC), g/l, không lớn hơn 50 TCVN 10370-1,2: 2014 (ISO 11890- 1,2:2007) hoặc TCVN 10369:2014 (ISO 17895:2005) 3 Tấm thạch cao và Panel thạch cao cốt sợi* Tấm thạch cao Panel thạch cao cốt sợi - Đối với mẫu kích thước tiêu chuẩn (1220 x 2440 mm): Số lượng mẫu thử không ít hơn 03 tấm nguyên; - Đối với mẫu kích thước khác: Tổng diện tích mẫu thử không nhỏ hơn 3 m 2 6809.11.00 6809.19.90 1. Cường độ chịu uốn TCVN 8256:2022 TCVN 13560:2022 TCVN 8257-3 TCVN 8257-5 TCVN 8257-6 2. Độ biến dạng ẩm 3. Độ hút nước (chỉ áp dụng cho loại nền chịu ẩm; ốp ngoài; làm mái nhà) 4. Hàm lượng chất lưu huỳnh dễ bay hơi (Orthorhombic cyclooctasulfur - S8), ppm, không lớn hơn 10 ASTM C471 M-20a (*) Không áp dụng đối với tấm thạch cao đục lỗ dùng cho mục đích tiêu âm 4 Ván gỗ nhân tạo Ván sợi 1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước Phụ thuộc theo từng loại được nêu trong TCVN 7753:2007 TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003) Lấy tối thiểu 02 mẫu nguyên khổ ở mỗi lô hàng 4411.1200 4411.1300 4411.1400 4411 9200 4411.9300 4411.9400 2. Độ bền uốn tĩnh TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) 3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003) 4. Hàm lượng formaldehyt phát tán - Phân loại E 1 Không lớn hơn 0,124 mg/m 3 TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1) Hoặc không lớn hơn 9 mg/100g TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5) - Phân loại E 2 Lớn hơn 0,124 mg/m 3 TCVN 11899-1:2018 (ISO 12460-1) Hoặc không lớn hơn 30 mg/100g TCVN 11899-5:2018 (ISO 12460-5) Ván dăm 4410.1100 1. Độ trương nở chiều dày sau khi ngâm trong nước Phụ thuộc theo từng loại được nêu trong TCVN 12362:2018 (ISO 16893:2016) TCVN 12445:2018 (ISO 16983:2003) Lấy tối thiểu 02 mẫu nguyên khổ ở mỗi lô hàng 2. Độ bền uốn tĩnh TCVN 12446:2018 (ISO 16978:2003) 3. Độ bền kéo vuông góc với mặt ván TCVN 12447:2018 (ISO 16984:2003) 4. Hàm lượng formaldehyt phát tán, không lớn hơn 0,124 mg/m 3 TCVN 11899-1 (ISO 12460-1) Hoặc 0,7 mg/l TCVN 11899-4 (ISO 12460-4) Hoặc 8,0 mg/100g TCVN 11899-5 (ISO 12460-5) Ván ghép từ thanh dày và ván ghép từ thanh trung bình 4418.99.00 Hàm lượng formaldehyt phát tán, không lớn hơn 0,124 mg/m 3 TCVN 11899-1 (ISO 12460-1) TCVN 11903:2017 (ISO 16999:2003) 02 mẫu thử kích thước (0,5 x 0,5) m. IX Các sản phẩm ống cấp thoát nước 1 Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PVC dùng cho hệ thống cấp nước thoát nước trong điều kiện có áp suất Độ bền với áp suất bên trong: - Đối với ống và phụ tùng PVC-U: + ở 20°C, trong 1h; - Đối với ống và phụ tùng PVC-C: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 165h; - Đối với ống và phụ tùng PVC-M: + ở 20°C, trong 1h; Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006) Lấy mẫu thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoan có chiều dài tối thiểu 1,0 m Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. 3917.23.00 3917.40.00 2 Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PE dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất Độ bền với áp suất bên trong: - Đối với ống và phụ tùng PE: + ở 20°C, trong 100h; + ở 80°C, trong 165h; - Đối với ống và phụ tùng PE-X: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 1h; - Đối với ống và phụ tùng PE-RT: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 22h; Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006) Lấy mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. 3917.21.00 3917.40.00 3917.32.99 3917.33.90 3 Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng PP dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước trong điều kiện có áp suất Độ bền với áp suất bên trong: + ở 20°C, trong 1h; + ở 95°C, trong 22h; Không bị hỏng trong quá trình thử nghiệm TCVN 6149-1:2007 (ISO 1167-1:2006) TCVN 6149-2:2007 (ISO 1167-2:2006) TCVN 6149-3:2007 (ISO 1167-3:2006) Lấy mẫu ống thử nghiệm tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. 3917.22.00 3917.40.00 4 Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (GRP) trên cơ sở nhựa polyeste không no (UP) 1. Độ cứng vòng của ống và phụ tùng ≥ SN tương ứng Bảng 9 TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017) TCVN 10769:2015 (ISO 7685:1998) Lấy mẫu tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. 3917.29.25 3917.40.00 2. Độ bền kéo riêng ban đầu theo chiều dọc Đạt yêu cầu Bảng 14 - tương ứng với PN & DN ống TCVN 9562:2017 (ISO 10639:2017) TCVN 10967:2015 (ISO 8513:2014) 5 Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) bằng gang dẻo dùng cho các công trình dẫn nước 1. Độ kín của ống và phụ tùng nối ống đối với áp suất bên trong là 1,5 PFA + 5 bar TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) Không rò rỉ Điều 7.1 TCVN 10177:2013 (ISO 2531:2009) Lấy mẫu tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 06 phụ tùng. 7303.00.19 7303.00.11 7307.19.00 X Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng khác 1 Amiăng crizotin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng 1. Loại amiăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng Amiăng crizotin không lẫn khoáng vật nhóm amfibôn TCVN 9188 Mẫu thử tối thiểu 5 kg 2524.90.00 2 Hệ thống thang cáp và máng cáp bằng sắt hoặc thép sử dụng trong lắp đặt điện của công trình 1. Độ bền cơ học Đảm bảo khả năng chịu tải làm việc an toàn - SWL Điều 10.1 TCVN 10688:2015 (IEC 61537:2006) Lấy tối thiểu ở 03 vị trí của lô hàng. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn máng, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 2,0 m. 7308.90.60 7326.90.99 2. Khả năng chống cháy lan Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan TCVN 9900-2- 11:2013 (IEC 60695-2- 11:2000) TCVN 9900-11- 2:2013 (IEC 60695-11- 2:2003) 3 Ống và phụ tùng (phụ kiện ghép nối) dùng để bảo vệ và lắp đặt dây dẫn điện trong nhà 1. Khả năng chống cháy lan TCVN 7417-1:2010 (IEC 61386-1:2008) Có khả năng chống ngọn lửa cháy lan TCVN 9900-2- 11:2013 (IEC 60695-2- 11:2000) TCVN 9900-11- 2:2013 (IEC 60695-11- 2:2003) Lấy mẫu tối thiểu ở 03 vị trí. Mỗi vị trí lấy 02 đoạn ống, mỗi đoạn có chiều dài tối thiểu 1,0 m. Lấy tối thiểu 6 phụ tùng. 3917.21.00 3917.22.00 3917.23.00 3917.40.00 PHẦN 3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 3.1. Quy định về chứng nhận hợp quy 3.1.1. Việc chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ở Bảng 1 Phần 2 của Quy chuẩn này được thực hiện theo các phương thức đánh giá nêu tại khoản 3.1.2. 3.1.2. Các phương thức đánh giá chứng nhận hợp quy được quy định tại Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn (sau đây gọi tắt là Thông tư 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt là Thông tư 02/2017/TT-BKHCN), cụ thể như sau: - Phương thức 1: Thử nghiệm mẫu điển hình. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 01 năm. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu áp dụng phương thức này khi: + Cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 đối với lĩnh vực sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng này và chứng chỉ đang còn hiệu lực + Giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Phương thức 7: Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất, nhập khẩu. 3.2. Quy định về công bố hợp quy 3.2.1. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước phải được công bố hợp quy tại Cơ quan kiểm tra tại địa phương nơi đăng ký kinh doanh dựa trên Kết quả chứng nhận của Tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật; 3.2.2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục công bố hợp quy thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN và Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN (Áp dụng phiên bản mới nhất khi được thay thế, sửa đổi) 3.3. Quy định đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu 3.3.1. Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn, người nhập khẩu phải thực hiện: ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 b) Khi đăng ký kiểm tra nhà nước, phải xác định tên Tổ chức chứng nhận hợp quy, tên Tổ chức thử nghiệm thực hiện việc thử nghiệm, đánh giá chứng nhận chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên Bản đăng ký theo Mẫu số 01 -Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo khoản 9 Điều 4 của Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 9/11/2018 của Chính phủ. Cơ quan kiểm tra xác nhận người nhập khẩu đã đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu trên bản đăng ký. c) Người nhập khẩu nộp bản đăng ký có xác nhận của Cơ quan kiểm tra cho Cơ quan hải quan để được phép thông quan hàng hóa; d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc (đối với nhóm sản phẩm xi măng, phụ gia cho xi măng, bê tông và vữa là 35 ngày làm việc) kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy và kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa (được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận hợp quy và tổ chức thử nghiệm đã có tên trong bản đăng ký nộp cho Cơ quan kiểm tra trước đó) phù hợp với Bảng 1 của quy chuẩn này cho Cơ quan kiểm tra. đ)Trường hợp, hàng hóa đã được Tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, người nhập khẩu phải nộp bản sao y bản chính (có ký tên và đóng dấu của người nhập khẩu), Giấy chứng nhận hợp quy cho Cơ quan kiểm tra. e) Trường hợp, người nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì thực hiện đăng ký kiểm tra và trả kết quả kiểm tra chất lượng thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. g) Người nhập khẩu hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng hàng hóa do mình nhập khẩu. 3.3.2. Áp dụng biện pháp miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành. Đơn vị nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra, lập 01 bộ hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 154/2018/NĐ-CP gửi về Cơ quan kiểm tra tại địa phương để xem xét, xác nhận miễn giảm. Trong thời gian được miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu: đơn vị nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10/12/2020. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3.5. Phương pháp lấy mẫu, quy cách và số lượng mẫu để thử nghiệm đánh giá 3.5.1. Phương pháp lấy mẫu điển hình, mẫu đại diện tuân theo các quy định nêu trong tiêu chuẩn quốc gia hiện hành về phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử đối với sản phẩm tương ứng. 3.5.2. Quy cách và số lượng mẫu điển hình, mẫu đại diện cho mỗi lô sản phẩm, hàng hóa tuân theo quy định trong Bảng 1, Phần 2 tương ứng với từng loại sản phẩm. 3.5.3. Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu với số lượng ít không đủ để lấy mẫu thử nghiệm theo quy định hoặc chi phí thử nghiệm được xác định thông qua 03 báo giá của tổ chức thử nghiệm cho thấy lớn hơn so với giá trị của lô hàng nhập khẩu; Đồng thời người nhập khẩu cần chứng minh hàng hóa không sử dụng, lưu thông và đưa vào công trình xây dựng thì áp dụng theo điều 1.1.2 của Quy chuẩn này. Đối với hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu không đúng quy cách quy định tại Phần 2, người nhập khẩu có trách nhiệm phối hợp với tổ chức chứng nhận làm việc với đơn vị sản xuất và xuất khẩu tại nước ngoài để gửi mẫu đảm bảo tính đại diện cho lô hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho công tác chứng nhận chất lượng theo quy định, số lượng mẫu phải đủ cho công tác thử nghiệm và lưu mẫu. 3.6. Quy định về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, Thông tư số 18/2022/TT-BKHCN của Bộ KH&CN quy định chi tiết một số nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa của một số nhóm hàng hóa bằng phương thức điện tử. Thực hiện quy định về bao gói (với sản phẩm đóng bao, kiện, thùng), vận chuyển và bảo quản được nêu trong tiêu chuẩn đối với sản phẩm, hàng hóa đó. PHẦN 4. HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ/ THỪA NHẬN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN HỢP QUY, TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4.2. Bộ Xây dựng xem xét, thừa nhận các Tổ chức chứng nhận, Tổ chức thử nghiệm tại nước ngoài thực hiện công tác chứng nhận, thử nghiệm các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng tại Bảng 1 theo quy định của Pháp luật khi Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau được ký kết. PHẦN 5. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY VÀ CÔNG BỐ HỢP QUY 5.1. Cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng có trách nhiệm: 5.1.1. Hướng dẫn hoạt động chứng nhận hợp quy. 5.1.2. Tổ chức xây dựng, soát xét, sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 5.1.3. Kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các Tổ chức chứng nhận, Tổ chức thử nghiệm đã đăng ký hoạt động và thừa nhận; đề xuất cấp, đình chỉ và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đối với các Tổ chức chứng nhận, Tổ chức thử nghiệm đăng ký theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và công bố trên trang thông tin của Bộ Xây dựng; 5.1.4. Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) tình hình hoạt động công bố hợp quy, việc xác nhận miễn giảm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng của các Cơ quan kiểm tra tại địa phương. 5.2. Cơ quan kiểm tra tại địa phương có trách nhiệm: 5.2.1. Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất; Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5.2.3. Quản lý, kiểm tra các hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với các cơ quan kiểm tra địa phương tại các cửa khẩu để kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký kiểm tra nhà nước và sự phù hợp chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu. 5.2.4. Tổng hợp tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, kết quả kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhập khẩu, tình hình miễn giảm kiểm tra hàng hóa và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 25 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. 5.3. Tổ chức chứng nhận hợp quy và Tổ chức thử nghiệm có trách nhiệm: 5.3.1. Định kỳ trước ngày 20 tháng 12 hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, gửi báo cáo bằng văn bản về kết quả hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm về Cơ quan kiểm tra tại địa phương và Bộ Xây dựng. 5.3.2. Khi có thay đổi năng lực hoạt động chứng nhận hợp quy, hoạt động thử nghiệm so với hồ sơ đã đăng ký, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có sự thay đổi phải thông báo cho Bộ Xây dựng. 5.3.3. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật 5.4. Các tổ chức, cá nhân sản xuất và nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm: Tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa đáp ứng các quy định của Quy chuẩn trước khi lưu thông và đưa vào công trình xây dựng. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC PHỤ LỤC A - Xi măng poóc lăng bền sun phát TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bền sulfat thường Bền sulfat cao PC MSR 30 PC MSR 40 PC MSR 50 PC HSR 30 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PC HSR 50 1 Hàm lượng mất khi nung (MKN), %, không lớn hơn 3,0 3,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Mẫu cục bộ được lấy tối thiểu ở 10 vị trí khác nhau trong lô. Mẫu gộp tối thiểu 10kg được trộn đều từ các mẫu cục bộ 2 Hàm lượng magiê ôxyt (MgO), %, không lớn hơn 5,0 5,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Hàm lượng sắt ôxyt (Fe 2 O 3 ), %, không lớn hơn 6,0 - 4 Hàm lượng nhôm ôxyt (AI 2 O 3 ), %, không lớn hơn 6,0 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 Hàm lượng anhydrit sunfuric (SO 3 ), %, không lớn hơn 3,0 (1) 2,3 (1) 6 Hàm lượng (C 3 A), %, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 (2) TCVN 6067:2018 7 Tổng hàm lượng (C 4 AF + 2C 3 A), %, không lớn hơn - 25 (2) TCVN 6067:2018 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 Hàm lượng cặn không tan (CKT), %, không lớn hơn 0,75 0,75 TCVN 141:2023 9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 10 10 TCVN 6017:2015 10 Cường độ nén, MPa, không nhỏ hơn TCVN 6016:2011 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 3 ngày 16 21 25 12 16 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 28 ngày 30 40 50 30 40 50 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (1) Hàm lượng SO 3 trong xi măng được phép vượt quá giá trị theo mức yêu cầu trên, khi xi măng được kiểm tra giá trị độ nở thanh vữa theo TCVN 12003:2018 không vượt quá 0,02% ở tuổi 14 ngày, giá trị độ nở phải được cung cấp; (2) Thành phần khoáng xi măng poóc lăng bền sun phát được tính theo công thức: Tri canxi aluminat (C 3 A) = (2,650 x %Al 2 O 3 ) - (1,692 x %Fe 2 O 3 ). Tetra canxi fero aluminat (C 4 AF) = (3,043 x %Fe 2 O 3 ). ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 dùng cho xi măng Loại tro bay Lĩnh vực sử dụng Tro axit F ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 a b c d ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 Hàm lượng lưu huỳnh, hợp chất lưu huỳnh tính quy đổi ra SO 3 , % khối lượng, không lớn hơn F ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 5 5 5 3 6 3 3 3,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 141:2023 Mẫu đơn được lấy ở ít nhất 5 vị trí khác nhau trong lô, mỗi vị trí lấy tối thiểu 2 kg. Mẫu thử được lấy từ hỗn hợp các mẫu đơn theo phương pháp chia tư 2 Hàm lượng canxi ôxit tự do CaO td , % khối lượng, không lớn hơn F ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 2 - 4 - 4 2 1,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 Hàm lượng mất khi nung MKN, % khối lượng, không lớn hơn F C 12 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 9 8* 7 5* 5 8* 6 TCVN 8262:2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4 Hàm lượng kiềm có hại (kiềm hòa tan), % khối lượng, không lớn hơn F C 1,5 1,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 5 Hàm lượng ion Cl - , % khối lượng, không lớn hơn F C ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - 0,1 TCVN 141:2023 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 Hoạt độ phóng xạ tự nhiên Aeff, (Bq/kg) của tro bay dùng: Phụ lục A - TCVN 10302:2014 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Đối với công trình nhà ở và công cộng, không lớn hơn 370 370 - Đối với công trình công nghiệp, đường đô thị và khu dân cư, không lớn hơn 740 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 Chỉ số hoạt tính cường độ đối với xi măng sau 28 ngày so với mẫu đối chứng, %, không nhỏ hơn 75 TCVN 6882:2016 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 * Khi đốt than Antraxit, có thể sử dụng tro bay với hàm lượng mất khi nung tương ứng: - lĩnh vực c tới 12 %; lĩnh vực d tới 10 %, theo thỏa thuận hoặc theo kết quả thử nghiệm được chấp nhận. + F - Tro axit C - Tro Bazơ; + Tro bay dùng cho bê tông và vữa xây, bao gồm 4 nhóm lĩnh vực sử dụng, ký hiệu: - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông cốt thép từ bê tông nặng và bê tông nhẹ, ký hiệu: a; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông không cốt thép từ bê tông nặng, bê tông nhẹ và vữa xây, ký hiệu: b; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cấu kiện bê tông tổ ong, ký hiệu: c; - Dùng cho chế tạo sản phẩm và cầu kiện bê tông, bê tông cốt thép làm việc trong điều kiện đặc biệt, ký hiệu: d. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC C - Gạch gốm ốp lát Bảng C -1. Gạch gốm ốp lát ép bán khô (Nhóm B) TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Quy cách mẫu BI a Ev ≤ 0,5% BI b 0,5% < E v ≤ 3% BII a 3% < E v ≤ 6% ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6% < E v ≤ 10% BIII E v > 10% 1. Độ hút nước, E v , % khối lượng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 6415-3:2016 (ISO 10545-3:1995) Từ 5 đến 20 viên gạch nguyên (*) - Trung bình E v ≤ 0,5% 0,5% < E v ≤ 3% 3% < E v ≤ 6% ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 E v > 10% - Của từng mẫu, không lớn hơn 0,6 3,3 6,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 2. Độ bền uốn, MPa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545-4:2014) - Trung bình, không nhỏ hơn 35 30 22 18 12 (d≥7,5) 15 (d < 7,5) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Của từng mẫu, không nhỏ hơn 32 27 20 16 - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ chịu mài mòn 3.1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 175 175 345 540 - TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545-6:2010) 3.2. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III, IV TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545-7:1996) 4. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 9 TCVN 6415-8:2016 (ISO 10545-8:2014) 5. Hệ số giãn nở ẩm, mm/m, không lớn hơn - - ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 6415-10:2016 (ISO 10545-10:1995) Bảng C - 2. Gạch gốm ốp lát đùn dẻo (Nhóm A) TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 AI a E v ≤ 0,5% AI b 0,5 < E v ≤ 3% AII a-1 3% < E v ≤ 6% AII a-2 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 AII b-1 6% < E v ≤ 10% AII b-2 6% < E v ≤ 10% AIII E v > 10% ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1. Độ hút nước, Ev, % khối lượng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Từ 5 đến 20 viên gạch nguyên (*) - Trung bình E v ≤ 0,5% 0,5 < E v ≤ 3% 3% < E v ≤ 6% 3% < E v ≤ 6% 6% < E v ≤ 10% ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 E v > 10% - Của từng mẫu, không lớn hơn 0,6 3,3 6,5 6,5 11 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - 2. Độ bền uốn, MPa ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TCVN 6415-4:2016 (ISO 10545- 4:2014) - Trung bình, không nhỏ hơn 28 23 20 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 17,5 9 8 - Của từng mẫu, không nhỏ hơn 21 18 18 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 8 7 3. Độ chịu mài mòn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3.1 Độ chịu mài mòn sâu đối với gạch không phủ men, tính bằng thể tích vật liệu bị hao hụt khi mài mòn, mm 3 , không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 275 393 541 649 1062 2365 TCVN 6415-6:2016 (ISO 10545- 6:2010) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ chịu mài mòn đối với gạch phủ men, tính theo giai đoạn mài mòn bắt đầu xuất hiện khuyết tật, cấp I, II, III, IV I, II, III, IV TCVN 6415-7:2016 (ISO 10545- 7:1996) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 4. Hệ số giãn nở nhiệt dài, từ nhiệt độ phòng thí nghiệm đến 100 °C, 10 -6 /°C, không lớn hơn 10 TCVN 6415- 8:2016 (ISO 10545- 8:2014) 5. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,6 TCVN 6415- 10:2016 (ISO 10545- 10:1995) Ghi chú: (*) Cỡ lô sản phẩm gạch gốm ốp lát không lớn hơn 1500 m 2 . Đối với sản phẩm gạch gốm ốp lát (thứ tự 1 mục III, Bảng 1), quy định cụ thể về quy cách mẫu và chỉ tiêu kỹ thuật cần kiểm tra như sau: - Đối với gạch có kích thước cạnh nhỏ hơn 2 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1., 5, 6; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m 2 . - Đối với gạch có kích thước cạnh từ 2 cm đến nhỏ hơn 10 cm (có thể ở dạng viên/thanh hay dán thành vỉ): cần kiểm tra chỉ tiêu: 1., 3., 5, 6; số lượng mẫu thử: 12 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,25 m 2 . - Đối với gạch có kích thước cạnh từ 10 cm đến nhỏ hơn 20 cm: cần kiểm tra chỉ tiêu số 1., 3., 4., 5, 6..; Số lượng mẫu thử: 20 viên gạch nguyên hoặc không nhỏ hơn 0,36 m 2 . ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Kích thước cạnh được tính đối với kích thước cạnh lớn nhất. PHỤ LỤC D - Đá ốp lát tự nhiên TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhóm đá granit Nhóm đá thạch anh ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Nhóm đá vôi Nhóm đá phiến (**) Nhóm khác ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I II Serpentin Travertin ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I II ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 I II I II III I a I b II a II b ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 II ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 Độ hút nước, %, không lớn hơn 0,4 1 3 8 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 7,5 12 0,25 - - 0,2 0,6 2,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 7 mẫu thử kích thước (100 x200) mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2 Độ bền uốn, MPa, không nhỏ hơn 10,3 13,9 6,9 2,4 6,9 6,9 3,4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 50 62 38 50 6,9 - TCVN 6415- 4 :2016 (ISO 10545- 4:2014) ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 Độ chịu mài mòn bề mặt - H a , không nhỏ hơn (*) 25 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8 2 10 10 8 10 10 TCVN 4732:2016 5 mẫu thử kích thước (47 x 47) mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 (*) Chỉ áp dụng đối với các loại đá có bề mặt phẳng ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu W 1 > 2,0 2,0 ≥ W 2 > 0,5 0,5 ≥ W 3 > 0,05 W 4 ≤ 0,05 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1 Độ hút nước, % khối lượng W 1 > 2,0 2,0 ≥ W 2 > 0,5 0,5 ≥ W 3 > 0,05 W 4 ≤ 0,05 BSEN 14617- 1:2013 06 mẫu thử, kích thước (100x100) mm và độ dày (10 ± 2) mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ bền uốn, MPa F 1 < 12,0 12,0 ≤ F 2 < 25,0 25,0 ≤ F 3 < 40,0 F 4 ≥ 40,0 BSEN 14617- 2:2016 10 mẫu thử, kích thước tối thiểu như sau: Chiều dài ít nhất là (200 ± 0,3) mm; Chiều rộng ít nhất là (50 ± 0,3) mm và không lớn hơn chiều dài. 3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 A 1 > 36,5 36,5 ≥ A 2 > 33,0 33,0 ≥ A 3 > 29,0 A 4 ≤ 29,0 BSEN 14617- 4:2012 06 mẫu thử, kích thước tối thiểu (100x70) mm 4 Độ bền hóa học C 1 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 C 3 C 4 BSEN 14617- 10:2012 04 mẫu thử, kích thước tối thiểu (300x300) mm PHỤ LỤC F - Gạch đất sét nung TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Quy cách mẫu Gạch đặc Gạch rỗng 1. Cường độ nén và uốn Bảng F TCVN 6355-2:2009 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô 2. Độ hút nước, %, không lớn hơn 16 16 TCVN 6355-4:2009 Bảng F - Cường độ nén và uốn của gạch đất sét nung ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Gạch rỗng Gạch đặc Mác gạch Cường độ nén Cường độ uốn Mác gạch Cường độ nén Cường độ uốn Trung bình cho 5 mẫu thử ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trung bình cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử Trung bình cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử Trung bình cho 5 mẫu thử Nhỏ nhất cho 1 mẫu thử M 125 12,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,8 0,9 M 200 20 15 3,4 1,7 M 100 10,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,6 0,8 M 150 15 12,5 2,8 1,4 M 75 7,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,4 0,7 M 125 12,5 10 2,5 1,2 M 50 5,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1,4 0,7 M 100 10 7,5 2,2 1,1 M 35 3,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - - M 75 7,5 5 1,8 0,9 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M 50 5 3,5 1,6 0,8 PHỤ LỤC G - Gạch bê tông ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. Cường độ chịu nén Bảng G TCVN 6477:2016 Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Độ thấm nước 3. Độ hút nước TCVN 6355-4:2009 Bảng G - Cường độ chịu nén, độ hút nước và độ thấm nước của gạch bê tông Mác gạch Cường độ chịu nén, MPa Độ hút nước, % khối lượng, không lớn hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Trung bình cho ba mẫu thử, không nhỏ hơn Nhỏ nhất cho một mẫu thử Gạch xây không trát Gạch xây có trát M 3,5 3,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 14 0,35 16 M 5,0 5,0 4,5 M 7,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6,7 12 M 10,0 10,0 9,0 M 12,5 12,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 M 15,0 15,0 13,5 M 20,0 20,0 18,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC H - Sản phẩm bê tông khí chưng áp TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. Cường độ nén Bảng H ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Lấy 15 viên bất kỳ từ mỗi lô 2. Khối lượng thể tích khô 3. Độ co khô, mm/m, không lớn hơn 0,2 Bảng H - Cường độ nén và khối lượng thể tích khô Cấp cường độ nén ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Giá trị trung bình cường độ chịu nén, MPa, không nhỏ hơn Khối lượng thể tích khô, kg/m 3 Danh nghĩa Trung bình B2 2,5 400 từ 351 đến 450 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 451 đến 550 B3 3,5 500 từ 451 đến 550 600 từ 551 đến 650 B4 5,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 551 đến 650 700 từ 651 đến 750 800 từ 751 đến 850 B6 7,5 700 từ 651 đến 750 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 751 đến 850 900 từ 851 đến 950 B8 10,0 800 từ 751 đến 850 900 từ 851 đến 950 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 từ 951 đến 1050 PHỤ LỤC I - Ngói bê tông TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng I TCVN 4313 Lấy 10 viên bất kỳ từ mỗi lô 2. Độ thấm nước Không thấm Bảng I - Lực uốn gãy tối thiểu F min của ngói Đặc tính ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Ngói không có rãnh liên kết Dạng sóng Dạng phẳng Chiều cao sóng d > 20 mm 20 mm ≥ d ≥ 5 mm d < 5 mm ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ≥ 300 ≤ 200 ≥ 300 ≤ 200 ≥ 300 ≤ 200 F min (N) 2000 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 1400 1000 1200 800 550 PHỤ LỤC K - Kính nổi TT Chỉ tiêu kỹ thuật ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. Sai lệch chiều dày Bảng K.1 TCVN 7219:2018 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm 2. Khuyết tật ngoại quan ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Độ xuyên quang Bảng K.1 TCVN 7737:2007 Bảng K.1 - Chiều dày danh nghĩa, sai số kích thước cho phép và độ xuyên quang Loại kính Chiều dày danh nghĩa, mm Sai số chiều dày, mm Độ xuyên quang, % không nhỏ hơn ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2,0 ± 0,20 88 2,5 2,5 3 3,0 87 4 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 85 5 5,0 84 6 6,0 83 6,5 6,5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 8,0 ±0,30 82 10 10,0 80 12 12,0 78 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15,0 ±0,50 75 19 19,0 ± 1,00 70 22 22,0 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 25,0 67 Bảng K.2 - Chỉ tiêu chất lượng các khuyết tật ngoại quan TT Dạng khuyết tật Mức cho phép 1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Kích thước bọt, mm 0,5 ≤ D (2) <1,0 1,0 ≤ D <2,0 2,0 ≤ D < 3,0 D ≥ 3,0 Số bọt cho phép (4) 2,2 x S (3) 0,88 x S 0,44 x S ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 2. Dị vật (1) Kích thước dị vật, mm 0,5 ≤ D < 1,0 1,0 ≤ D <2,0 2,0 ≤ D < 3,0 D ≥ 3,0 Số dị vật cho phép (4) 1,1 x S ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 0,22 x S 0 3. Độ tập trung của khuyết tật bọt và dị vật (4) Đối với bọt và dị vật có kích thước ≥ 1 mm thì khoảng cách giữa hai bọt, hai dị vật hoặc giữa bọt và dị vật phải lớn hơn hoặc bằng 15 cm. 4. Khuyết tật dạng vùng, dạng đường hoặc vết dài (5) Không cho phép nhìn thấy được 5. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Các lỗi trên cạnh cắt như: sứt cạnh, lõm vào, lồi ra, rạn hình ốc, sứt góc hoặc lồi góc, lệch khỏi đường cắt khi nhìn theo hướng vuông góc với bề mặt tấm kính, phải không lớn hơn chiều dày danh nghĩa của tấm kính và không lớn hơn 10 mm. 6. Độ cong vênh, %, không lớn hơn 0,30 7. Độ biến dạng quang học (góc biến dạng), độ, không nhỏ hơn - Loại chiều dày 2 mm; 2,5 mm 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 45 - Loại chiều dày ≥ 4 mm 50 Chú thích: (1) Bọt là các khuyết tật dạng túi chứa khí bên trong. Dị vật là các khuyết tật dạng hạt không chứa khí; (2) D là đường kính bọt hoặc dị vật. Kích thước bọt và dị vật lấy theo giá trị kích thước ngoài lớn nhất; (3) S là diện tích tấm kính có đơn vị đo là 1 mét vuông (m 2 ), được làm tròn đến hàng thập phân thứ hai; (4) Giới hạn số bọt và dị vật cho phép là một số nguyên (sau khi bỏ đi phần thập phân) của phép nhân giữa S và hệ số; (5) Khuyết tật dạng vùng, dạng đường, vết dài là khuyết tật xuất hiện liên tiếp dưới bề mặt hoặc trên bề mặt tấm kính như: vết sẹo, vết rạn nứt, vết xước, vùng không đồng nhất. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 PHỤ LỤC L - Kính phẳng tôi nhiệt TT Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phương pháp thử Quy cách mẫu 1. ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng L TCVN 7219:2018 3 mẫu thử, kích thước ≥ (610x610) mm 2. Khuyết tật ngoại quan Không cho phép có các vết nứt, lỗ thủng hay vết xước nhìn thấy trên bề mặt của tấm kính ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3. Ứng suất bề mặt của kính, MPa TCVN 8261:2009 - Kính tôi nhiệt an toàn không nhỏ hơn 69 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 - Kính bán tôi từ 24 đến nhỏ hơn 69 4. Độ bền phá vỡ mẫu (Không áp dụng đối với kính bán tôi) TCVN 7455:2013 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 + Kính dày < 5 mm, khối lượng mảnh vỡ lớn nhất, g, không lớn hơn (đối với cả 03 mẫu thử) 15 + Kính dày ≥ 5 mm, số mảnh vỡ, không nhỏ hơn 40 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 Bảng L - Chiều dày danh nghĩa và sai lệch cho phép Đơn vị tính bằng milimet Loại kính Chiều dày danh nghĩa Sai lệch cho phép Loại kính Chiều dày danh nghĩa Sai lệch cho phép ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 ±0,3 4 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 6 ±0,5 8 ±0,8 10 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 3 4 5 6 ±0,2 Kính phản quang tôi nhiệt 3 4 5 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 ±0,2 8 10 ±0,3 8 10 ±0,3 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 15 ±0,5 12 15 ±0,5 19 ± 1,0 19 ... ... ... Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN. Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66 25 * Chiều dày của kính vân hoa tôi nhiệt được tính từ đỉnh cao nhất của mặt có hoa văn tới mặt đối diện